SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 1905. 



1239 



(montre 09 de Seger) environ, leur cuisson doit se faire à 65o° (montre 020), c'est- 

 à-dire à une leni|iérature inférieure à celle du ramollissement de l'émail, car, si la 

 température esl trop élevée, le mélange ocreu\ se soudera et ne pourra plus être déta- 

 ché de la pièce. La réduction se fait ensuite, exactement comme pour les couvertes 

 irisées; mais, lorsque les pièces sont retirées du moufle, elles se trouvent recouvertes 

 d'un enduit ferrugineux qui s'enlève par frottement et laisse ainsi apparaître les 

 reflets dans tout leur éclat. 



Les reflets métalliques sur émail exigent donc deux feux : 1° feu de cuisson de 

 l'émail; 2" feu de cuisson du mélange cuivreux ou argentifère et réduction, tandis que 

 les couvertes irisées que j'ai décrites n'en demandent qu'un seul. 



J'ai composé, suivant la inélhoile arabe, diverses formules qui, em- 

 ployées séparément ou combinées entre elles, permetlenl d'obtenir des 

 gammes irisées, extrêmement variées : 



N° 1. 



Carbonate de cuivre 3o 



Ocre rouge 70 



Carbonate de cuivre 28 



Carbonate d'argent 2 



Ocre rouge 70 



N° 3. 



Carbonate d'argent 3 



Sous-nitrate de bismuth 12 



Ocre rouge 85 



N" 4.. 



Oxalate de cuivre 5 



Carbonate d'argent i 



Sous-nitrate de bismuth 10 



Ocre rouge 84 



N» 5. 



Sulfure de cuivre 20 



Protoxjde d'étain 25 



Ocre rouge 55 



N" 6. 



Carbonate de cuivre gS 



Carbonate d'ar<;ent 5 



Le chlorure d'argent peut être substitué au carbonate et l'ocre jaune 



J'ai broyé chaque mélange, séparément avec un peu de gomme adragante diluée 

 dans l'eau et j'en ai fait l'application sur des faïences émaillées avec des émaux de 

 composition différente dont le point de vitrification est de 990". J'ai lécliauffé ces 

 pièces ainsi décorées, à 65o°, et j'ai procédé à la réduction par les trois méthodes que 

 j'avais employées pour mes couvertes irisées. J'ai obtenu des reflets métalliques iden- 

 tiques à ceux des Arabes et des Italiens et ces expériences m'ont permis d'observer que 

 la présence du soufre libre ou combiné n'est pas nécessaire. J'ai, en outre, constaté que 

 tous les sels inorganiques et organiques de cuivre et d'argent peuvent être employés; 

 que l'addition d'ocre n'est pas indispensable (formule n° 6), et que le cinabre est sans 

 action; que contrairement au principe admis par les céramistes, toute matière orga- 

 nique visqueuse peut être substituée au vinaigre, de même que l'emploi du genêt est 



